Einzelne Mineralien. 



-15- 



H. Warth und F. J. Warth: The Composition oflndian 

 Laterite. (Geol. Mag. New Ser. (4.) 10. 154—159. London 1903.) 



Die Verf. analysierten eine größere Anzahl (23) von Lateriten Indiens 

 und teilen auf Grund ihrer Resultate dieselben in vier Gruppen ein. 



I. Reiner Gibbsit (= Hydrargillit) von Kodikanal . von der Zu- 

 sammensetzung : 



Si0 2 2,78, TiO 2 0,04, A1 2 3 62,80, Fe 2 O 3 0,44, Mg 0,03, Ca 0,20, 

 H 2 33,74; Sa. 100,03. 



Dieser nimmt eine Stellung für sich ein, er ist fast reines Aluminium- 

 hydroxyd A1 2 3 . 3H 2 0. Spez. Gew. 2,42. 



2. Die Laterite dieser Gruppe sind charakterisiert durch geringen 

 Gehalt an Eisen und Kieselsäure, hohen Gehalt an Titansäure. Ihrer 

 Zusammensetzung nach stehen sie der ; , Wocheinit" genannten Varietät des 

 Bauxites nahe. Vier Analysen von verschiedenen Vorkommnissen ergaben : 





Si0 2 



Ti0 2 



A1 2 3 



Fe 2 3 



CaO 



MgO 



H 2 



Sa. 



1. 



0,93 



1,04 



67,88 



4,09 



0,36 





26,47 = 



100,77 



2. 



1,79 



3,30 



64,64 



6,21 



0,04 



0,02 



24,00 = 



100,00 



3. 



2,01 



6,49 



58,23 



5,48 



0,45 





28,10 = 



100,76 



4. 



2,35 



6,61 



57,50 



6,53 



0,15 





26,94 = 



100,08 



Nimmt man das Mittel aus diesen Analysen , so kann man sagen, 

 daß diese Laterite ungefähr zu f aus Gibbsit und \ Diaspor bestehen. 

 Das spezifische Gewicht ist im Mittel 2,49. (Bestimmt an No. 2 und 4.) 



3. Die dritte Gruppe bilden die bisher als Höhenlaterite (high-level 

 latentes) bezeichneten Massen. Es sind rote oder bräunlichrote Bauxite, 

 die sich von stark eisenhaltigen Eruptivgesteinen gebildet haben, meist 

 dem Gebiete des „Deccan trap" angehörig. Der Wasser- und Tonerde- 

 gehalt nimmt allmählich ab, der Eisengehalt aber zu. Folgende 8 Analysen 

 (geordnet nach abnehmendem Al 2 3 -Gehalt) hierher gehöriger Latente 

 werden angeführt: 



( 



^uarz (Si 2 ) 



Si0 2 



Ti0 2 



A1 2 3 



Fe 2 3 



CaO MgO 



H 2 



1. 





3,90 



0,38 



54,80 



13,75 



0,35 — 



26,82 



2. 





0,72 



0,42 



50,46 



23,41 





24,99 



3. 





0,37 



4,45 



43,83 



26,61 



0,86 — 



23,88 



4, 





3,14 





38,28 



37,88 





20,70 



5. 



10,52 



0,23 



0,10 



35,38 



34,37 



0,40 — 



19,00 



6. 





3,56 



0,13 



32,65 



47,27 



0,52 Sp. 



15,87 



7. 



1,77 



4,20 



0,10 



30,86 



51,25 





11,82 



8. 





0,90 



1,59 



26,27 



56,01 



0,64 0*20 



14,39 



V. d. L. sind alle, ebenso wie Bauxit, unschmelzbar. 



4. Zu der vierten Gruppe gehören die „low-level"-Laterite. Alle ent- 

 halten freie Kieselsäure in der Form von Quarz und daneben Ton (durch- 

 schnittlich 20 °/o Quarz, 30 °/ Ton). Die Resultate der Analysen bestätigen 

 die Theorie, daß diese Laterite aus den Höhenlateriten entstanden sind 

 und auf dem Transport zu ihrer sekundären Lagerstätte Ton und Quarz- 

 sand aufgenommen haben. Latent ist also nichts anderes als Bauxit in 



